— 195 — 
Form in den verschiedenen Abschnitten seiner Entwicklung bei, indem die Ver- 
teilung des jährlichen Zuwachses auf die verschiedenen Stammhöhen durch Druck- 
reize reguliert wird (72). Die Biegungsfestigkeit und Steifheit des Holzkörpers 
hängt ab von der Grösse des Querschnittes desselben, also von der Breite der 
Jahresringe, von der Verteilung von fester Holzsubstanz innerhalb derselben und 
von dem Tragvermögen der verholzten Zellwandsubstanz. Letzteres hat H. 
Schellenberg') auf 10,290 kg pro 1 qmm festgestellt; es ist unter den vergliche- 
nen Nadelbäumen das geringste. Nach L. Tetmajer’) beträgt die mittlere 
Zugfestiekeit des Holzes 924 kg, die mittlere Druckfestigkeit 247 kg, die mittlere 
Biegungsfestigkeit 409 kg pro 1 gem. Nach A. Metzker’s (50,51) Beobachtungen 
biegen sich hohe und starke Kiefern im Sturm hauptsächlich im obersten Drittel 
des Schaftes, während das unterste Viertel in seiner Lage fast unverändert bleibt; 
hier muss demnach eine möglichst grosse Steifheit erreicht werden, dagegen in 
den obersten Teilen des Stammes und in der Krone neben dieser für eine grössere 
Biegungsfestigkeit gesorgt sein; daher ist tatsächlich das Holz der oberen 
Stammteile wesentlich dehnbarer als im unteren Teil. Neben älteren Unter- 
suchungen vonR. Hartig (24, 25, 29), A. Schwappach (71) u. a. über die mecha- 
nischen Eigenschaften des Kiefernholzes liegen hierüber, sowie über die Ursachen 
der Strukturverhältnisse im Jahresring solche von F. Schwarz (72) vor, nach 
denen die folgende Schilderung gegeben ist. 
Die absolute Breite der Jahresringe hängt von der Gesamternährung und 
der Wachstumsenergie des Baumes ab und ist deshalb, wie auch die Verschieden- 
heiten im Dickenzuwachs der einzelnen Standortsklassen S. 193 zeigen, grossem 
Wechsel unterworfen. In Beständen der Mark Brandenburg wechselte z. B. bei 
30 gut gewachsenen Stämmen die durchschnittliche Breite der jüngsten 10 Jahr- 
ringe in Brusthöhe zwischen 0,46 und 3,55 mm und betrug im Mittel von allen 
1,34 mm; R. Hartig (24) gibt die durchschnittliche Jahrringbreite der von ihm 
untersuchten Kiefernstämme auf 2,25 mm mit wenig Abweichungen an. In ge- 
rade gewachsenen Stämmen zeigte jeder Jahrring eine gleichbleibende Breite, 
sodass der Holzkörper konzentrisch gebaut ist; in den an das Mark grenzenden 
Ringen findet allmählich eine Zunahme der Ringbreite derart statt, dass in der 
Regel im 5.— 10. Jahre eine maximale Breite erreicht wird; trotz der jetzt noch 
weiter erfolgenden Steigerung des Zuwachses, auf die Fläche des Jahrringes 
bezogen, tritt von dieser Zeit an eine Abnahme der Ringbreite ein. Durch zei- 
tigen Eintritt höherer Temperatur wird die Zeit des Wachstums verlängert und 
damit eine Vergrösserung des Gesamtzuwachses eines Jahres herbeigeführt. Dies 
fällt bei der Kiefer um so mehr ins Gewicht, als sie nach J. Friedrich?) gerade 
am Anfang der Vegetationsperiode sehr schnell mit dem Aufbau des Jahrringes 
beeinnt, und macht es erklärlich, dass der Jahreszuwachs mit zunehmender Höhe 
im Gebirge desto geringer wird. Im Stamme nimmt die Breite jedes Jahrringes 
von unten nach dem Wipfel hin zu, erreicht ein Maximum und nimmt dann 
wieder ab; je jünger der Jahıring ist, desto höher liegt das Maximum seiner 
Breite im Stamme.*) Nach R. Hartig (25) trifft dies jedoch nur für Stämme zu, 
welche im Schluss erwachsen sind, und auch für sie nur mit Ausnahme des unteren 
Stammendes, in welchem die Jahrringe eine grössere Breite haben; bei lichtem 
Stande der Bäume bleiben die einzelnen Jahrringe in den verschiedenen Höhen 
«es Stammes annähernd gleich breit. Bei schräg gewachsenen Stämmen erscheint 
in den Jahrringen das Wachstum auf der dem Druck ausgesetzten Seite be- 
!) Jahrbücher für wissensch. Botanik. Bd. 29. 1896 S. 242. 
?) Methoden u. Resultate der Prüfung der schweiz. Bauhölzer, 2. Aufl., Zürich 1896 
3, Mitteilungen aus d. forstl. Versuchswesen Österreichs. 22. Heft. 1897. 
») P. Schuppan, nach Botan. Centralblatt. Bd. 46. 1891. S. 121. 
